Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Subaidillah Fansuri, Anita Intan Nura Diana. 2018. Karakteristik Komoditas Batu Kerikil dan Pasir Hitam untuk Bahan Bangunan di Kabupaten Sumenep.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 43-51

## KARAKTERISTIK KOMODITAS BATU KERIKIL DAN PASIR HITAM UNTUK BAHAN BANGUNAN DI KABUPATEN SUMENEP
Subaidillah Fansuri 1 , Anita Intan Nura Diana 2 Fakultas Teknik. Universitas Wiraraja Sumenep, 69451, Indonesia
1 e-mail : subaidillah.sd@gmail.com
2 e-mail : anita@wiraraja.ac.id

## ABSTRAK
Pertumbuhan  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  semakin  bertambah,  berbanding  lurus  dengan  pertambahan kebutuhan  penduduk  terhadap  sandang,  pangan  dan  papan.  Seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk maka  semakin  meningkat  jumlah  kebutuhan  masyarakat  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  yang  layak  misalnya pembangunan infrastruktur jalan, bangunan gedung dsb. Pembangunan infrastruktur pasti membutuhkan material yang bermacam-macam seperti bahan campuran beton, membutuhkan pasir, kerikil, semen dan air. Karakteristik sifat  beton  memiliki  kuat  tekan  tinggi  namun  lemah  dalam  kuat  tarik  maka  dari  itu  dalam  proses  pembuatan beton dibutuhkan bahan yang bermutu untuk menjaga kualitas beton.
Data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Teknik  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode eksperimental. Dalam hal ini peneliti melakukan uji laboratorium  yaitu percobaan  kadar  air  pasir;  percobaan  berat  jenis  pasir;  percobaan  berat  voleme  pasir;  test  kebersihan  pasir terhadap lumpur (endapan); test kebersihan pasir terhadap lumpur (pencucian); percobaan kadar air batu pecah; percobaan  berat  jenis  batu  pecah;  percobaan  berat  voleme  batu  pecah;  test  kebersihan  batu  pecah  terhadap lumpur (pencucian); Test Keausan Agregat Kasar. Teknik analisis data akan dilakukan dengan langkah-langkah berikut : 1) Survey lokasi; 2) Pengambilan sampel; 3) Uji laboratorium.
Hasil percobaan kadar air agregat kasar untuk Desa Batuan 5,02%; Desa Batu Putih 1,83%; Desa Dasuk 2,08%; Desa Rubaru 1,93%; Desa Lenteng 2,04%. Hasil percobaan berat jenis kering agregat kasar untuk Desa Batuan 2,42  gr;  Desa  Batu  Putih  2,39  gr;  Desa  Dasuk  2,45  gr;  Desa  Rubaru  2,53  gr;  Desa  Lenteng  2,32  gr.  Hasil percobaan berat volume agregat kasar untuk Desa Batuan 1814,5 Kg/m3; Desa Batu Putih 2230,5 Kg/m3; Desa Dasuk  1977,5  Kg/m3;  Desa  Rubaru  2075,5  Kg/m3;  Desa  Lenteng  1852,5  Kg/m3.  Hasil  percobaan  kebersihan agregat terhadap kadar lumpur agregat kasar untuk Desa Batuan 1 %; Desa Batu Putih 0,5 % ; Desa Dasuk 0,5 %; Desa Rubaru 0,5 %; Desa Lenteng 0,7 %. Hasil percobaan keausan agregat kasar untuk Desa Batuan 19,8 %; Desa Batu Putih 29,6 % ; Desa Dasuk 26,2 %; Desa Rubaru 24,8 %; Desa Lenteng 25,6 %. Hasil percobaan kadar air agregat halus untuk pasir pasuruan 14,15%; dan pasir pasirian 8,93%. Hasil percobaan berat  jenis  kering  agregat  halus  untuk  pasir  pasuruan  2,27gr  ;  dan  pasir  pasirian  2,8  gr.  Hasil  percobaan  berat volume  agregat  halus  untuk  pasir  pasuruan  1459,3Kg/m3  ;  dan  pasir  pasirian  1749,3  Kg/m3.  Hasil  percobaan kadar lumpur (pengendapan) agregat halus untuk pasir pasuruan 5,26 %; dan pasir pasirian 9 %. Hasil percobaan kadar lumpur (pencucian) agregat halus untuk pasir pasuruan 6,26 %; dan pasir pasirian 7,9 %.
Kata Kunci: Batu Kerikil, Pasir Hitam, Bahan Bangunan

## PENDAHULUAN
Beton  biasanya  memiliki  campuran  agregat    sangat  tinggi.  Berdasarkan  pengalaman  Tri  Mulyono (2005:65), komposisi agregat  tersebut berkisar 60%-70% dari berat campuran beton.  Agregat itu sendiri hanya digunakan  sebagai  bahan  pengisi  akan  tetapi  dikarenakan  komposisinya  yang  cukup  besar,  agregat  inipun menjadi  penting.  Karena  itu  agregat  itu  sendiri  perlu  dipelajari  karakteristik  agregat  dimana  agregat  itu  sendiri akan menentukan sifat mortar dan beton yang dihasilkan.
Secara umum, agregat dibedakan berdasarkan ukurannya, yaitu, agregat kasar dan agregat halus. Menurut SNI 03-2847-2002, bahwa agregat halus  merupakan agregat  yang  mempunyai  ukuran butir  maksimum sebesar 5,00 mm dan agregat kasar yang mempunyai ukuran butir antara 5,00 mm sampai 40 mm.
Di Kabupaten Sumenep terdapat potensi untuk agregat kasar, dilihat dari adanya kegiatan pertambangan di  beberapa  lokasi  di  Kabupaten  Sumenep,  dimana  pekerjaan  proyek  bangunan  di  Kabupaten  Sumenep kebanyakan  masih  menggunakan  material  agregat  kasar  lokal  dari  tambang-tambang  yang  ada  di  Kabupaten Sumenep itu sendiri.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Subaidillah Fansuri, Anita Intan Nura Diana. 2018. Karakteristik Komoditas Batu Kerikil dan Pasir Hitam untuk Bahan Bangunan di Kabupaten Sumenep.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 43-51
Agregat kasar di Kabupaten Sumenep itu dihasilkan dari lima lokasi tambang terbesar  yang berasal dari daerah  Desa  Batuan  (belakang  asta  tinggi)  Kec.Batuan,  Desa  Batu  Putih  Kec.Batu  Putih,  Desa  Dasuk Kec.Dasuk, Desa Duko Kec.Rubaru, Desa Ellak Daya Kec.Lenteng.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  peneliti  bermaksud  untuk  mengetahui  karakteristik  material  lokal  yaitu kerikil  di  beberapa  lokasi  yang  ada  di  Kabupaten  Sumenep  dan  karakteristik  pasokan  pasir  yang  masuk  ke Kabupaten  Sumenep,  sehingga  peneliti  mengangkat  judul  “Karakteristik  Komoditas  Batu  Kerikil  dan  Pasir Hitam untuk Bahan Bangunan Di Kabupaten Sumenep”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Teknik Sipil, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Universitas Wiraraja Sumenep.
Penelitian ini akan mengukur karakteristik agregat kasar yaitu kerikil dan agregat halus yaitu pasir yang ada di Kabupaten Sumenep. Adapun peubah yang akan diamati yaitu :
Tabel 1. Peubah yang diamati No Jenis Agregat Pengukuran 1 Agregat Kasar (Kerikil) 5  lokasi  yaitu  :  Batuan,  Batu Putih,  Duko,  Ellak  Daya, Dasuk a. Kadar air b. Berat jenis c. Berat volume d. Kebersihan agregat terhadap  lumpur  dengan pencucian e. Keausan  agregat  dengan mesin abrasi 2 Agregat Halus (Pasir Hitam) Pasir  Pasuruan  &  Pasirian Lumajang a. Kadar air b. Berat jenis c. Berat volume d. Kebersihan  pasir  terhadap lumpur dengan cara pengendapan e. Kebersihan  pasir  terhadap lumpur dengan cara pencucian
Berdasarkan  tujuan  penelitian,  analisis  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  statistik deskriptif.  Analisis    ini  digunakan  untuk  menguji  kualitas  bahan  material  untuk  pekerjaan  konstuksi  di Kabupaten Sumenep
Hal yang dianalisis adalah kualitas dari bahan material untuk pekerjaan kontruksi di kabupaten sumenep. Analisis data ini dilakukan dengan pengujian laboratorium yang ada di Universitas Wiraraja Sumenep. Langkah- langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Survey lokasi
2. Pengambilan sampel
3. Uji laboratorium

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Material Agregat Kasar (Kerikil)
Pengujian Kadar Air
Pengujian agregat kasar di laboratorium teknologi bahan untuk mengetahui karakteristik atau mutu  dari agregat  kasar  (kerikil)  yaitu  percobaan  kadar  air  kerikil,  yang  mana  dalam  percobaan  ini  untuk  mengetahui berapa  kandungan  kadar  air  dalam  kerikil  yang  berasal  dari  Desa  Batuan  (belakan  asta  tinggi)  Kecamatan Batuan, Desa Batu Putih Kecamatan Batu Putih, Desa Dasuk Kecamatan Dasuk, Desa Duko Kecamatan Rubaru, Desa  Ellak  Daya  Kecamatan  Lenteng,  berikut  tabel  data  hasil  percobaan  kadar  air  yang  di  dapat  dari  hasil pengujian di laboratorium teknologi bahan Universitas Wiraraja Sumenep.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Subaidillah Fansuri, Anita Intan Nura Diana. 2018. Karakteristik Komoditas Batu Kerikil dan Pasir Hitam untuk Bahan Bangunan di Kabupaten Sumenep.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 43-51
Tabel 2. Hasil percobaan kadar air DAERAH PERCOBAAN Desa Batuan (Belakang asta tinggi) Desa Batu Putih Desa Dasuk Desa Duko- Rubaru Desa Ellak Daya- Lenteng Berat kerikil asli (W 1 ) 500 gr 500 gr 500 gr 500 gr 500 gr Berat kerikil kering oven (W 2 ) 497,5 gr 491 gr 489,8 gr 490,5gr 490gr Kelembaban kerikil (%) 5,02% 1,83% 2,08% 1,93% 2,04%
Hasil  penelitian  yang  kami    lakukan  dalam  percobaan  kadar  air  kerikil  ini  didapatkan  hasil  kandungan kadar air kerikil yang berbeda-beda dari setiap daerah kerikil yang kami teliti.

## Pengujian Berat Jenis
Pengujian agregat kasar di laboratorium teknologi bahan yang selanjutnya untuk mengetahui karakteristik atau mutu  dari agregat kasar (kerikil) yaitu percobaan berat jenis kerikil, yang mana dalam percobaan ini untuk mengetahui berat jenis kering,berat jenis SSD ( Saturated Surface dry ), berat jenis semu dan penyerapan air pada kerikil  yang  berasal  dari  Desa  Batuan  (belakang  asta  tinggi),  Desa  Batu  Putih,  Desa  Dasuk,  Desa  Duko,  Desa Ellak  Daya,  berikut  tabel  data  hasil  percobaan  berta  jenis    yang  di  dapat  dari  hasil  pengujian  di  laboratorium teknologi bahan Universitas Wiraraja Sumenep.
Tabel 3. Hasil Percobaan berat jenis
DAERAH PERCOBAAN Desa Batuan (Belakang asta tinggi) Desa Batu Putih Desa Dasuk Desa Duko- Rubaru Desa Ellak Daya Berat benda uji kering permukaan jenuh (W 1 ) 500 gr 500 gr 500 gr 500 gr 500 gr Berat ember dalam air (W 2 ) 590 gr 590 gr 590 gr 590 gr 590 gr Berat ember + benda uji dalam air (W 3 ) 890 gr 885 gr 890 gr 896 gr 881 gr Berat kerikil kering oven (W 4 ) 485 gr 490 gr 490 gr 491 gr 485 gr
Berat jenis kering = W 4 / (W 2 + W 1 – W 3 ) 2,42 gr 2,39 gr 2,45 gr 2,53 gr 2,32 gr Berat Jenis SSD = W 1 / (W 2 + W 1 – W 3 ) 2,5 gr 2,43 gr 2,5 gr 2,57 gr 2,39 gr
Berat Jenis Semu = W 4 / (W 2 + W 4 – W 3 ) 2,62 gr 2,51 gr 2,57 gr 2,65 gr 2,5 gr Penyerapan = ((W 1 - W 4 )/ W 4 ) x 100 % 3,09% 2,04% 2,04% 1,83% 3,09%
Hasil penelitian  yang  kami   lakukan dalam percobaan berat jenis  kerikil ini didapatkan  hasil berat jenis kering kerikil, berat jenis SSD ( Saturated Surface dry ) kerikil, berat jenis semu kerikil dan penyerapan air pada kerikil yang berbeda-beda dari setiap daerah kerikil yang kami teliti
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Subaidillah Fansuri, Anita Intan Nura Diana. 2018. Karakteristik Komoditas Batu Kerikil dan Pasir Hitam untuk Bahan Bangunan di Kabupaten Sumenep.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 43-51

## Pengujian Berat Volume
Pengujian agregat kasar di laboratorium teknologi bahan untuk mengetahui karakteristik atau mutu  dari agregat  kasar  (kerikil)  yaitu  percobaan  berat  jenis  kerikil,  yang  mana  dalam  percobaan  ini  untuk  mengetahui berat  volume  kerikil  yang  berasal  dari  Desa  Batuan  (belakan  asta  tinggi),  Desa  Batu  Putih,  Desa  Dasuk,  Desa Duko,  Desa  Ellak  Daya,  berikut  tabel  data  hasil  percobaan  berat  volume  yang  di  dapat  dari  hasil  pengujian  di laboratorium teknologi bahan Universitas Wiraraja Sumenep.
Tabel 4. Hasil percobaan berat volume daerah Batuan
Tabel 5. Hasil percobaan berat volume daerah Batu Putih
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Subaidillah Fansuri, Anita Intan Nura Diana. 2018. Karakteristik Komoditas Batu Kerikil dan Pasir Hitam untuk Bahan Bangunan di Kabupaten Sumenep.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 43-51
Tabel 6. Hasil percobaan berat volume daerah Dasuk
Tabel 7. Hasil percobaan berat volume daerah Rubaru
Tabel 8. Hasil percobaan berat volume daerah Ellak Daya Lenteng
Pengujian Kebersihan Agregat Terhadap Lumpur dengan Pencucian
Pengujian agregat kasar di laboratorium teknologi bahan untuk mengetahui karakteristik atau mutu  dari agregat kasar (kerikil) yaitu percobaan kebersihan kerikil terhadap lumpur dengan pencucian, yang mana dalam percobaan  ini  untuk  mengetahui  kadar  lumpur  yang  terkandung  pada  kerikil  yang  berasal  dari  Desa  Batuan
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Subaidillah Fansuri, Anita Intan Nura Diana. 2018. Karakteristik Komoditas Batu Kerikil dan Pasir Hitam untuk Bahan Bangunan di Kabupaten Sumenep.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 43-51
(belakan  asta  tinggi),  Desa  Batu  Putih,  Desa  Dasuk,  Desa  Duko,  Desa  Ellak  Daya,  berikut  tabel  data  hasil percobaan  kebersihan  kerikil  terhadap  lumpur  dengan  cara  pencucian    yang  di  dapat  dari  hasil  pengujian  di laboratorium teknologi bahan Universitas Wiraraja Sumenep.
Tabel 9. Hasil percobaan berat volume daerah Ellak Daya Lenteng
DAERAH PERCOBAAN Desa Batuan (Belakang asta tinggi) Desa Batu Putih Desa Dasuk Desa Duko Rubaru Desa Ellak Daya Lenteng Berat kering belum dicuci (W 1 ) 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg Berat kering sesudah di cuci (W 2 ) 0,990 kg 0,995 kg 0,995 kg 0,995 kg 0,993 kg Kadar  lumpur  =  (W 1 - W 2 )/ W 1 x 100% 1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,7%

## Pengujian Keausan
Pengujian agregat kasar di laboratorium teknologi bahan untuk mengetahui karakteristik atau mutu  dari agregat  kasar  (kerikil)  yaitu  percobaan  keausan  kerikil,  yang  mana  dalam  percobaan  ini  untuk  mengetahui prosentasi  keausan  batu  pecah/kerikil  untuk  beton  yang  berasal  dari  Desa  Batuan  (belakan  asta  tinggi),  Desa Batu Putih, Desa Dasuk, Desa Duko, Desa Ellak Daya, berikut tabel data hasil percobaan keausan kerikil yang di dapat dari hasil pengujian di laboratorium teknologi bahan Universitas Wiraraja Sumenep.
Tabel 10. Hasil percobaan berat volume daerah Ellak Daya Lenteng
DAERAH PERCOBAAN Desa Batuan ( Belakang asta tinggi ) Desa Batu Putih Desa Dasuk Desa Duko Rubaru Desa Ellak Daya Lenteng Berat  sebelum  diabrasi (W 1 ) 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg Berat  sesudah  diabrasi (W 2 ) 4,01 kg 3,52 kg 3,69 kg 3,76 kg 3,72 kg
Keausan  =  (W 1 -W 2 )/W 1 x 100% 19,8% 29,6% 26,2% 24,8% 25,6%

## Pengujian Material Agregat Halus (Pasir)
Pengujian Kadar Air
Pengujian agregat halus di laboratorium teknologi bahan untuk mengetahui karakteristik atau mutu  dari agregat halus (pasir) yaitu percobaan kadar air pasir, yang mana  dalam percobaan ini untuk mengetahui berapa kandungan  kadar  air  dalam  pasir  yang  berasal  dari  Pasuruan  dan  Lumajang,  berikut  tabel  data  hasil  percobaan kadar air yang di dapat dari hasil pengujian di laboratorium teknologi bahan Universitas Wiraraja Sumenep.
Tabel 11. Hasil Percobaan kadar air DAERAH PERCOBAAN Pasir Pasuruan Pasir Lumajang Berat kerikil asli (W 1 ) 500 gr 500 gr Berat  kerikil  kering  oven (W 2 ) 438gr 459 gr
Kelembaban kerikil (W 1 -W 2 )/W 2 x100% 14,15% 8,93%
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Subaidillah Fansuri, Anita Intan Nura Diana. 2018. Karakteristik Komoditas Batu Kerikil dan Pasir Hitam untuk Bahan Bangunan di Kabupaten Sumenep.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 43-51
Hasil  penelitian  yang  kami    lakukan  dalam  percobaan  kadar  air  pasir  ini  didapatkan  hasil  kandungan kadar air pasir yang berbeda-beda dari setiap daerah pasir yang kami teliti

## Pengujian Berat Jenis
Pengujian agregat halus di laboratorium teknologi bahan untuk mengetahui karakteristik atau mutu  dari agregat halus (pasir) yaitu percobaan berat jenis pasir, yang mana dalam percobaan ini untuk mengetahui berat jenis  kering,berat  jenis  SSD  (Saturated  Surface  Dry),  berat  jenis  semu  dan  penyerapan  air  pada  pasir  yang berasal dari pasuruan dan Pasirian Lumajang, berikut tabel data hasil percobaan berta jenis  yang di dapat dari hasil pengujian di laboratorium teknologi bahan Universitas Wiraraja Sumenep.
Tabel 12. Hasil Percobaan berat jenis
DAERAH PERCOBAAN Pasir Lumajang Pasir Pasuruan Berat labu + pasir + air(W 1 ) 1029,5 gr 995,5 gr Berat pasir SSD 500 gr 500 gr Berat labu + air (W 2 ) 704,5 gr 704,5 gr Berat pasir kering oven (W 3 ) 490 gr 475,1 gr
Berat jenis kering = W 3 / (W 2 + 500 – W 1 ) 2,8 gr 2,27 gr
Berat Jenis SSD = 500 / (W 2 + 500 – W 1 ) 2,85 gr 2,39 gr Berat Jenis Semu = W 3 / (W 2 + W 3 – W 1 ) 2,96 gr 2,58gr Penyerapan = ((500 – W 3 )/500) x 100% 2% 4,98%
Hasil  penelitian  yang  kami    lakukan  dalam  percobaan  berat  jenis  pasir  ini  didapatkan  hasil  berat  jenis kering pasir, berat jenis SSD pasir, berat jenis semu pasir dan penyerapan air pada pasir yang berbeda-beda dari setiap daerah

## Pengujian Berat Volume
Pengujian agregat halus di laboratorium teknologi bahan untuk mengetahui karakteristik atau mutu  dari agregat  halus  (pasir)  yaitu  percobaan  berat  volume  pasir,  yang  mana  dalam  percobaan  ini  untuk  mengetahui berat  volume  pasir  yang  berasal  dari  pasuruan  dan  pasir  pasirian  lumajang  berikut  tabel  data  hasil  percobaan berta jenis  yang di dapat dari hasil pengujian di laboratorium teknologi bahan Universitas Wiraraja Sumenep.
Tabel 13. Hasil pengujian berat volume daerah Pasuruan
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Subaidillah Fansuri, Anita Intan Nura Diana. 2018. Karakteristik Komoditas Batu Kerikil dan Pasir Hitam untuk Bahan Bangunan di Kabupaten Sumenep.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 43-51
Tabel 14. Hasil pengujian berat volume daerah Lumajang
Hasil  penelitian  yang  kami    lakukan  dalam  percobaan  berat  volume  pasir  ini  didapatkan  hasil  berat volume pasir dengan dirojok maupun tanpa rojak yang berbeda-beda dari setiap daerah pasir yang kami teliti
Pengujian Kebersihan Pasir Terhadap Lumpur dengan Pengendapan
Langkah  keempat  dalam  pengujian  agregat  halus  di  laboratorium  teknologi  bahan  untuk  mengetahui karakteristik  atau  mutu    dari  agregat  halus  (pasir)  yaitu  percobaan  kebersihan  pasir  terhadap  lumpur (pengendapan), yang mana dalam percobaan ini untuk mengetahui kadar lumpur pasir yang berasal dari pasuruan dan pasir pasirian lumajang, berikut tabel data hasil percobaan kebersihan pasir terhadap lumpur (pengendapan) yang di dapat dari hasil pengujian di laboratorium teknologi bahan Universitas Wiraraja Sumenep.
Tabel 15. Hasil Pengujian Kebersihan Agregat Halus Terhadap Lumpur (pengendapan)
DAERAH PERCOBAAN Pasir Pasuruan Pasir Lumajang Tinggi lumpur (h) 0,3 cm 0,5 cm Tinggi pasir (H) 5,7 cm 5,5 cm Kadar lumpur = h/H 5,26% 9%
Hasil  penelitian  yang  kami    lakukan  dalam  percobaan  kebersihan  pasir  terhadap  lumpur  (pengendapan) ini didapatkan hasil kebersihan pasir terhadap lumpur (pengendapan) yang berbeda-beda dari setiap daerah pasir yang kami teliti

## Pengujian Kebersihan Pasir Terhadap Lumpur dengan Pencucian
Pengujian agregat halus di laboratorium teknologi bahan untuk mengetahui karakteristik atau mutu  dari agregat halus (pasir) yaitu percobaan kebersihan pasir terhadap lumpur (pencucian), yang mana dalam percobaan ini  untuk  mengetahui  kadar lumpur pasir  yang berasal dari pasuruan dan pasir pasirian  lumajang, berikut tabel data  hasil  percobaan  kebersihan  pasir  terhadap  lumpur  (pencucian)  yang  di  dapat  dari  hasil  pengujian  di laboratorium teknologi bahan Universitas Wiraraja Sumenep.
Tabel 16. Pengujian Kebersihan Agregat Halus Terhadap Lumpur (pencucian)
DAERAH PERCOBAAN Pasir Pasirian Lumajang Pasir Pasirian Pasuruan Berat pasir kering (W1) 500 gr 500 gr Berat pasir bersih kering (W2) 460,5 gr 468,7 gr Kadar lumpur  (W1-W2)/W1x 100% 7,9% 6,26%
Hasil  penelitian  yang  kami    lakukan  dalam  percobaan  kebersihan  pasir  terhadap  lumpur  (pencucian)  ini didapatkan hasil kebersihan pasir terhadap lumpur (pencucian) yang berbeda-beda dari setiap daerah pasir yang kami teliti.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Subaidillah Fansuri, Anita Intan Nura Diana. 2018. Karakteristik Komoditas Batu Kerikil dan Pasir Hitam untuk Bahan Bangunan di Kabupaten Sumenep.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 43-51

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  tentang  karakteristik  komoditas  agregat  kasar  (batu kerikil) dan agregat halus (pasir hitam) untuk bahan bangunan di kabupaten sumenep dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
A. Percobaan agregat kasar
1. Hasil percobaan kadar air agregat kasar untuk Desa Batuan 5,02%; Desa Batu Putih 1,83%; Desa Dasuk 2,08%; Desa Rubaru 1,93%; Desa Lenteng 2,04%.
2. Hasil percobaan berat jenis kering agregat kasar untuk Desa Batuan 2,42 gr; Desa Batu Putih 2,39 gr; Desa Dasuk 2,45 gr; Desa Rubaru 2,53 gr; Desa Lenteng 2,32 gr.
3. Hasil percobaan berat volume agregat kasar untuk Desa Batuan 1814,5 Kg/m3; Desa Batu Putih 2230,5 Kg/m3; Desa Dasuk 1977,5 Kg/m3; Desa Rubaru 2075,5 Kg/m3; Desa Lenteng 1852,5 Kg/m3.
4. Hasil percobaan kebersihan agregat terhadap kadar lumpur agregat kasar untuk Desa Batuan 1 %; Desa Batu Putih 0,5 % ; Desa Dasuk 0,5 %; Desa Rubaru 0,5 %; Desa Lenteng 0,7 %.
5. Hasil  percobaan  keausan  agregat  kasar  untuk  Desa  Batuan  19,8  %;  Desa  Batu  Putih  29,6  %  ;  Desa Dasuk 26,2 %; Desa Rubaru 24,8 %; Desa Lenteng 25,6 %.
B. Percobaan agregat halus
1. Hasil percobaan kadar air agregat halus untuk pasir pasuruan 14,15%; dan pasir pasirian 8,93%.
2. Hasil percobaan berat jenis kering agregat halus untuk pasir pasuruan 2,27gr ; dan pasir pasirian 2,8 gr.
3. Hasil  percobaan  berat  volume  agregat  halus  untuk  pasir  pasuruan  1459,3Kg/m3  ;  dan  pasir  pasirian 1749,3 Kg/m3.
4. Hasil  percobaan  kadar  lumpur  (pengendapan)  agregat  halus  untuk  pasir  pasuruan  5,26  %;  dan  pasir pasirian 9 %.
5. Hasil  percobaan  kadar  lumpur  (pencucian)  agregat  halus  untuk  pasir  pasuruan  6,26  %;  dan  pasir pasirian 7,9 %.

## REFERENSI
Lamudi.  2014.  “Pengertian  dan  Jenis  Pasir”,  (Online).  (http://www.lamudi.co.id/journal5-jenis-pasir-untuk- bahan-bangunan/ diakses 2 Maret 2016).
(SK.SNI. T-15-1990:1) Klasifikasi Agregat, “berat jenis dan berat isi volume” (SNI S-04-1989-F), “Kadungan Lumpur Untuk Agregat Kasar” (SNI 1737-1989-F), “Standart Kehancuran Agregat Kasar dengan Mesin Abrasi Los Angel” (SNI S-04-1989-F), “Kadungan Lumpur Untuk Agregat Halus (Pengendapan)”
(PBI 1971 N.I-2, pasal 3.3 ayat 3 agregat halus (pasir) ), “Kadungan Lumpur Untuk Agregat Halus (Pencucian)” Panitia  Penyusun  Pedoman.  2017.  Buku  Pedoman  Praktikum  Teknologi  Bahan  Konstruksi  “Kegiatan Praktikum”. Program Studi Teknik Sipil, Universitas Wiraraja Sumenep.
Andriawan,Valentino  Rio.  September  2014.  Pengaruh  Volume  Agregat  Halus  Terhadap  Sifat  Segar  dan  Kuat Tekan Pada High Volume Fly Ash Concrete (HVFAC). E-Jurnal Matriks Teknik Sipil Salain,  I  Made  Alit  Karyawan.  Februari  2009.  Pengaruh  Jenis  Semen  dan  Jenis  Agregat  Kasar  Terhadap  Kuat Tekan Beton. Jurnal Teknologi dan Kejuruan Vol.32, No.1
Handojo, Julistiono,dkk. September 2001. Potensi Pemakaian Kerikil Paterongan, Torjun, dan Omben Di Pulau Madura Untuk Beton Struktur. Jurnal Dimensi Teknik Sipil Vol.3 No.2, ISSN 1410-9530
Polii,  Reza  Adeputra.  Maret  2015.  Kuat  Tekan  Beton  Dengan  Variasi  Agregat  Yang  Berasal  Dari  Beberapa Tempat di Sulawesi Utara. Jurnal Sipil Statik Vol.3 No.3, ISSN 2337-6732